SÉANCE DU 9 OCTOBRE 191 I. 667 



puis il décroît et la ligne rcprésentalivo s'incurve de plus en plus : 



Pour 100. A l'origine. 



Ni 28 ot 122 



Les aciers précédents ne sont pas magnétiques à la lempéralure ambiante. 



Dans l'alliage à 3o pour 100 de Ni (magnétique), la hauteur du son croît avec la 

 lempéralure iust\ue vers la température de fin de transformation magnétique du métal 

 (vers 90°), où elle redescend. La courbe représentant le phénomène a une allure para- 

 bolique : la tangente à l'origine N = N,, (i + (xl) donnerait pour a la valeur 99 x lo"". 



Vers 29 pour 100 de Ni, à l'apparition des alliages magnétiques (teneur très faible en 

 carbone), la variation est environ moitié plus faible. La courbe représentative a une 

 courbure encore très prononcée; il semble donc que si vers 29 à 29,5 pour 100 de Ni 

 on peut trouver un métal de faibles variations, cette propriété ne doive pas se mani- 

 fester dans un grand intervalle de température. 



Quand la teneur en nickel croît, la courbe monte de plus en plus rapide- 

 ment pour redescendre à partir de la fin de la transformation magnétique, 

 à une température de plus en plus élevée. 



Vers 34 pour 100, la transformation est assez éloignée pour qu'on obtienne 

 sensiblement une droite entre o" et 35()° 5 la chute de la sonorité empêche 

 d'expérimenter à une température plus élevée. 



Entre 36 et 3'j pour loo de Ni, oi'i a=i8o.io~°, et 5/| pour loo, où 

 a = I20.I0"* environ, les courbes redescendent progressivement vers leur 

 position habituelle dans les aciers. F^a hauteur du son croît avec la tempéra- 

 ture, puis décroît aux teneurs plus élevées en nickel; à la teneur de 4 5 pour loo 

 de Ni environ, la hauteur du son ne subit que très peu de variations avec la 

 température. 



Elle décroît légèrement jusqu'à i /jo" (diminution de hauteur j^), reste à 

 peu près statioiinaire, puis croît nettement à partir de 290°. 



Dans la forme parabolique que présentent les courbes de variation de la 

 hauteur du son en fonction de la température, la concavité est tournée 

 vers les températures croissantes quand la hauteur du son croît et vice- 

 versa^ de sorte qu'au voisinage de 10" la hauteur du son de certains alliages 

 varie peu. 



On peut alors considérer comme diai>asons {la normal) pk.\tiquement 

 coNST\^'Ts AVEC L.\. TEMPiîRATuitE , utilisablcs CH acoustiquc et en chrono- 

 graphie, ceux qui sont fortnés des alliages suivants (') : 



(') Teneur en carbone : environ 0,1 pour 100. 



C. R., 1911, 2' Semestre. (T. 15.'5, N- 15.) 89 



